180 W. Saida. [6] 
Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen = 0 - 52 Proc., 
nach dem Glühen P405 Proc. 
Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes 6*84 Theile in 
Eisenoxydul verwandelt. 
2) P0306 Gr. Epidot mit 2-5 Gr. Borax l l U Stunden im Por- 
zellanrohr erhitzt, brauchten 0-9 Cc. Chamäleon; davon entfallen nach 
dem Control-Versuche auf das im Epidot enthaltene Eisenoxydul 0'7 Cc. 
Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen == 0’52 Proc., 
nach dem Glühen 0'661 Proc. 
Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes l - 068 Theile in 
Eisenoxydul verwandelt. 
VIII. Versuchsreihe. 
1) 0'505 Gr. Eisenoxyd mit 3-3343 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 
den im Porzellanrohr erhitzt, verbrauchten P38 Cc. Chamäleon. Menge 
des veränderten Eisenoxydes 2-202 Proc. 
2) 0-5153 Gr. Eisenoxyd mit 3-476 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 
den erhitzt, verbrauchten 3'2 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten 
Eisenoxydes 5 - 006 Proc. 
3) 0'5136 Gr. Eisenoxyd mit 3-5157 Gr. Thüringer Glas 2 Stun- 
den erhitzt, verbrauchten 3 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten 
Eisenoxydes 4 - 709 Proc. 
Bei den eben erwähnten Versuchen der VIII. Reihe musste selbst- 
verständlich die geschmolzene Masse sehr fein zerrieben werden, um 
eine vollständige Aufschliessung durch Schwefelsäure und Flusssäure zu 
erzielen, und da bei diesem Zerreiben bedeutender Substanz-Verlust 
unvermeidlich ist, so wurde das Gewicht der geschmolzenen Glasmasse 
bestimmt, indem das Platinschiffehen einerseits leer, andererseits mit 
der geschmolzenen Masse gefüllt, gewogen wurde. 
Nach der letzten Wägung wurde das Schiffchen sammt seinem Inhalt 
stark erhitzt und durch Eintauchen in kaltes destillirtes Wasser plötz- 
lich abgekühlt, es gelang dann leicht, die nach allen Richtungen zer- 
klüftete Glasmasse aus dem Schiffchen zu entfernen ; sie wurde im 
Achatmörser auf das feinste gepulvert, getrocknet, gewogen und nach- 
dem unter den bereits beschriebenen Vorsichtsmassregeln mit Schwefel- 
säure und Flusssäure im zugeschmolzenen Glasrohr ihre Aufschliessung 
bewerkstelligt war, wurde mit Chamäleon titrirt. Die für die gewogene 
Quantität der Schmelze erhaltenen Werthe wurden auf die Gesammt- 
menge des in Arbeit genommenen Materiales umgerechnet. 
IX. Versuchsreihe. 
0"5119 Gr. Eisenoxyd mit 3"5 Gr. Borax 2 Stunden, im schwer- 
schmelzbaren Glasrohr, im Sauerstoffstrome erhitzt, verbrauchten 0'2 Cc. 
Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0 - 315 Proc. 
X. V er suchsreihe. 
1) 0"4975 Gr. Eisenoxyd mit 3'5 Gr. Borax 1 / i Stunde im 
bedeckten Platintiegel vor dem Gasgebläse erhitzt, verbrauchten 0"6 Cc. 
Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0976 Proc. 
2) 05045 Gr. Eisenoxyd mit 3"5 Gr. Borax 1 / 2 Stunde im be- 
deckten Platintiegel vor dem Gasgebläse erhitzt, verbrauchten 0 2 Cc. 
Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 0 - 321 Proc. 
